44 Karsten 



trennende leichtflüssigere Verbindung, von der strengüüssigeren Metall- 

 mischung entfernt würde. 



Das Resultat der Saigerung sind die sogenannten Werke, näm- 

 lich silberhaltiges Blei, welches sich im flüssigen Zustande abgeschieden 

 hat, und die unter dem Namen des Kiehnstocks bekannte Verbindung 

 von Kupfer und Blei, welche sich durch Glühen nicht weiter trennen 

 litfst und im starren Zustande auf dem Saigerheerde zurück bleibt. Die 

 Zusammensetzung der Werke und Kiehnslöcke würde daher über den 

 Erfolg des Saigerprozesses Aufschlufs geben müssen. Von den bei einer 

 und derselben Saigerung niedergeschmolzenen Werken wurden in sieben 

 verschiedenen Perioden , nämlich zu Anfange und zu Ende des Prozes- 

 ses, und aufserdem etwa von dreifsig zu dreifsig Minuten, mit grofser 

 Sorgfalt Schöpfproben genommen, in denen ein ziemlich gleich bleiben- 

 des Verhältnifs des Kupfers zum Blei gefunden ward('). Dies Verhalt- 

 niis würde am mehrsten mit einer Verbindung aus zwölf Mischunsge- 

 wichten Blei und einem Mischungsgewicht Kupfer übereinstimmen, einer 

 Verbindung, deren Vorhandenseyn gerade nicht sehr grofse Wahrschein- 

 lichkeit für sich hat und daher aus dem Erfolg dieser Untersuchungen 

 nicht mit Zuverlässigkeit angenommen werden darf t Auch der Silber- 

 gehalt der Werke zeigte keine bedeutende Verschiedenheit (-). Beide 

 Erfolge beweisen aber wenigstens, dafs die Scheidung der Metallgemische 

 bei der Saigerung , vom Anfange bis zu Ende derselben , nach einem 



(i) Die Zusammensetzung der Werke geht aus folgender Zusammenstellung hervor, 

 in welcher No. 1 die zu Anlange, und No. 7 die zu Ende der Saigerung gefallenen 

 Werke bezeichnen 



No. 1. No. 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. No. 7- 



Blei 97, S 97,9 97,3 97,6 97,1 .97,5 97, 3. 



Kupfer... 2,2 2,1 2,7 2,3 2, S 2,5 2,7. 



(2) Der Silbergehalt (nach Lothen in 200 Pf. Werken) war folgender : 



No. 1. No. 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. No. 7. 



10,5 10,5 10,75 10,75 10,75 10,8 10,8. 



